-212- 



Mineralogie. 



und optischer Prüfung als Substanz zu einer Analyse verwendet. Die 

 Analysen ergaben (zuzüglich einer früheren von H. R. Müller) : 





I 



Müller 

 (M) 



II 



HI 



IV 



V 



VI 



Spec. Gewicht) 

 im Mittel / 



3,09 



3,01 



3,00 



2,94 



2,85 



2,82 



2,78 



Si0 2 . . . 

 A1 2 3 . . . 

 Fe 2 3 . . . 

 Mg U . . . 

 CaO. . . . 

 Fe . . . . 

 K 2 . . V . 

 Na 2 . . . 

 H 2 0. . . . 

 Ti0 2 . . . 



% 

 32,746 

 14,786 

 23,535 



3,086 

 5,355 

 4,299 



3,792 

 1,852 



0/ 

 '0 



38,79 

 8,25 

 23,45 



o,OU 



0,88 

 10,68 

 4,92 



4,10 



% 

 35,382 

 15,628 

 16,265 



1,592 

 8,064 

 5,342 

 0,218 

 5,381 

 0,807 



0/ 



35,693 

 17,849 

 18,614 



2,222 

 4,640 

 3,271 

 0,394 

 5,816 

 0,144 



% 

 33,930 

 16,018 

 17,750 



1,851 

 3,685 

 3,294 



7,801 

 1,227 



% 

 35,880 

 18,878 

 14,974 

 lOjbbU 

 1,338 

 3,686 

 2,249 



7,734 

 1,247 



0/ 



/o 



36,873 

 21,210 

 11^965 



1 O QQO 



l^,oo9 

 1,784 

 3,633 

 2,364 



7,636 

 1,611 



Summe . . 



99,701 



99,57 



100,982 



100,469 



99,085 



99,646 



99,415 



Die Berechnung der Formel geschah auf Grund der TscHERMAK'schen 

 Theorie unter Berücksichtigung der Einschlüsse, deren Mengenverhältniss 

 in jeder Probe bei der mikroskopischen Prüfung abgeschätzt wurde. Indem 

 auch die wahre mittlere Dichte des reinen Glimmers aus dem beobachteten 

 spec. Gewicht und dem der Einschlüsse berechnet wurde, ergab sich: 





D 



D 



Formel 



No. 



1 



a 



, o> 











<D TZ 



bo ö 



K-Silicät 



M-Silicat 



M. 



2,87 



3,01 



1,674 (K 2 HJ 6 (Al 2 Fe 2 ) 6 Si 6 24 



[(Mg,Ca) 3 Fe 2 ] 12 Si 6 24 



II 



2,86 



3,00 



1,668 (K 2 H 4 ) 6 (Al 9 Fe 2 ) 6 Si 6 24 



[(Mg,Ca) 6 Fe 2 ] 12 Si 6 24 



I 



2,87 



3,09 



2 (K 2 H 6 ) 6 (Al 7 Fe 2 ) 6 Si 6 24 



L(Mg,Ca) 8 Fe 2 ] 12 Si 6 24 



in 



2,73 



2,94 



2,025 (K 2 H 8 ) 6 (Al 16 Fe 2 ) 6 Si 6 24 



[(Mg,Ca) n Fe 2 ] 12 Si 6 24 



IV 



2,65 



2,85 



1,679 (K 2 H 8 ) 6 (Al 16 Fe 2 ) 6 Si 6 24 



[(Mg,Ca) 14 Fe 2 ] 12 Si 6 24 



V 



2,64 



2,82 



l,873(K 2 H 14 ) 6 (Al 44 Fe 2 ) 6 Si 6 24 



[(Mg,Ca) 14 Fe 2 ] 12 Si 6 24 



VI 



2,62 



2,78 



2,147(K 2 H 14 ) 6 (Al 90 Fe 2 ) 6 Si 6 24 



[(Mg,Ca) 13 , 3 Fe 2 ] 12 Si 6 24 



Dem vollkommen frischen Glimmer wird die Formel des Lepidomelans 

 2 (K 2 H 4 ) 6 (Al 2 Fe 2 ) 6 Si 6 24 + (Mg 3 Fe 2 ) 12 Si 6 24 = 2 K + M gegeben. Es zeigt 

 sich, dass diese Verbindung eines Thonerdesilicates K mit einem thonerde- 

 freien Silicat M durch die Ausbleichung nicht gestört wird, vielmehr voll- 

 zieht sich nur ein chemischer Austausch innerhalb der Componenten, indem 

 K, Fe 2 3 und FeO zu Gunsten von H, Al 2 3 und MgO abnehmen. Es 

 ergiebt sich: 



